SÉANCE DU 4 AOL'T 1902. 281 



par l'hydrogène, le nickel et le cuivre réilaits peuvent être substitués à 

 la mousse de platine. » 



CORRESPONDANCE . 



MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Mesure de la limite élastique des mèlaux. 

 Note de ÎM. Ch. Fremoxt, présentée par M. Maurice Levy. 



(c La mesure de la hmite élastique des métaux, essayés à la traction ou 

 à la compression, s'évalue sur le diagramme tracé automatiquement pen- 

 dant l'opération mécanique; on l'exprime en kilogrammes par millimètre 

 carré de la section primitive de l'éprouvette. 



» On a été ainsi conduit à définir la limite élastique d'après la configu- 

 ration du diagramme. 



» Or, à la suite d'expériences à la compression, j'ai constaté que les 

 indications données par les diagrammes obtenus avec les instruments les 

 plus précis étaient inexactes, et que cette inexactitude n'était pas due à 

 l'insuffisance de précision des instruments, mais à l'impossibdité maté- 

 rielle d'obtenir en pratique un ajustage parfait des éprouvettes et une 

 direction mathématiquement rectiligne des attaches; l'éprouvette est, en 

 effet, toujours tirée ou comprimée plus ou moins obliquement. 



» Ainsi, dans des essais de compression j'ai trouvé que, pour un acier 

 dont la limite élastique réelle était de i!\^^, les diagrammes indiquaient 

 cette limite à Si^s^ 55, 1 1*^^56, la'^s.gS, iS'^Sgo» i4'^''', loeL i5'^s^70. 



» Jusqu'ici l'on n'a pas attaché d'importance à ces deux causes d'irré- 

 gularité, probablement parce qu'on supposait que sous l'effort, dès le 

 début de l'opération mécanique, les mordaches prenaient une direction 

 rectiligne, que les têtes des éprouvettes s'appuyaient normalement et que 

 l'éprouvette considérée comme resiée homogène était enfin soumise à un 

 effort également réparti sur toute la section. 



» Pour constater qu'il n'en est pas ainsi, il suffit de polir parfaitement 

 la surface de l'éprouvette (' ); on voit alors, comme on le sait, au moment 



(') Je dis qu'il faut polir parfaitement, parce qu'un polissage imparfait ne laisse 

 apercevoir que les déformations plus grossières que les défauts du polissage lui- 

 même. 



